Io42 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMllE t»fiYSlQUE. — Sur les transformations subies par certains alliages 

 d'ûhùniiiium. Note de M. Léon Guillet, présentéepar M. Le Chatelier. 



Dans les recherches sur les alliag-es d'aluminium que j'ai effectuées de 

 1899 à 1902, et dont les principaux résultats ont fait l'objet de Notes à 

 l'Académie, j'ai notamment indiqué qu'un grand. nombre de ces alliages 

 tombent rapidement en poussière lorsqu'ils sont abandonnes à l'air, 

 particulièrement les alliages: Al-Fe renfermant de 65 à 96 pour 100 deFe; 

 Al-Mn contenant de 80 à 90 pour 100 de Mn; Al-Ni dont la composition 

 varie entre 5o et 80 pour 100 de Ni. Tous ces produits métallurgiques 

 avaient été obtenus par voie alumino-lhermique. 



Depuis, la question a été reprise industriellement : il a été préparé au 

 four électrique des ferro-aluminiums qui donnent aisément de l'azoture 

 d'aluminium, en présence d'azote, avec réaction exothermique. 



Dans ces conditions, il m'a paru intéressant d'apporter plus de précision 

 dans l'étude des phénomènes que j'avais signalés, il y a vingt ans environ. 



J'ai donc préparé, par voie alumino-lhermique, quelques alliages, 



notamment : 



Un alliage Al-Fe à 77,55 pour 100 Fe; 

 » Al-Ni à 62,52 pour 100 Ni; 



» Al-Mn à 85, 4o pour 100 Mn. 



En outre^ j'ai préparé par fusion directe des métaux constituant un 

 alliage Al-Sb à 79,86 pour 100 Sb. 



Tous ces alliages devaient, d'après mes premières recherches, tomber en 

 poussière à l'air. 



Pour préciser les actions qui pouvaient se produire dans la désagré- 

 gation , les alliages ont été plongés, aussitôt après leur préparation, dans l'air 

 sec, l'oxygène, l'azote ou l'hydrogène; un morceau a été également aban- 

 donné à l'air libre. 



Après un séjour, un peu variable pour chaque alliage, mais d'au moins 

 trois mois, je constate les phénomènes suivants : 



Les alliages Al-Fe et Al-Ni expérimentés n'ont donné lieu à aucune 

 désagrégation. 



L'alliage Al-Mn, au contraire, est devenu pulvérulent, très rapidement : 

 7 jours après l'abandon à l'air libre, i5 jours après la mise dans un courant 

 d'oxygène, d'azote et d'hydrogène, j'ai constaté que l'alliage s'était de lui- 

 même réduit en poussière; le morceau placé dans l'air sec a conservé sa 



